224 SUR LA MONNOI E DE BILLON 



a rccours a l'opération que l'on nomine liquation , ou 

 ressuage avoc le plomb; mais malhcureusement dans cette 

 dentière opération il faut proportionner la quantite du 

 plomb au cuivre de lalliage , et point à Fargent , par- 

 ecque trop de plomb fait aussi couler le cuivre , et d'ail- 

 leurs cette quantite de plomb ainsi proportionné est seu- 

 lement eapable d'entraìner une certaine quantite dargent 

 de sorte que si le cuivre en contient plus de 8 à 9 onces 

 par quintal , après la liquation il en contient encore une 

 quantite considérable , quii faut perdre si 011 ne veut pas 

 recommencer l'opération , qui ordinairement ne payeroit 

 pas alors la dépense. 



Pour extraire donc complétement l'argent du cuivre 

 dans une seulc liquation , la pratique a démontré dans les 

 fonderies, où l'on fait cette opération en grand sur le 

 cuivre noir , que sur un quintal de celui-ci il faut quii 

 y ait au moins jo k 80 livres de caròle , et pas plus de 

 8 à g onces dargent , et que dans ce cas la proportion 

 du plomb sur le cuivre doit Otre de 1 1 parties du pre- 

 mier sur trois du dernier. 



Or corame dans la monnoie de billon l'argent forme 

 ordinairement depuis -^-jusqu'à '- de lalliage , et mème 

 au de-là , il est clair qu'il faudra répéter plusieurs fois 

 la liquation pour appauvrir le cuivre , car quoique dans 

 les premières liquations le plomb entrarne beaucoup d'ar- 

 gent , ce n'est pas toujours dans la mème proportion , 

 et les dernières parties sont plus difficiles à extraire. 



